— 61 — 



caliente, con ayuda, si es necesario, de 

 bisulfatos de álcalis. 



4. ° Precipitar el cobre (y la plata) con 



hierro, y 



5. ° Fundir el precipitado y los residuos con 



metales de cobre. 



Consideremos lo que sucede al calcinar la blen- 

 da mezclada con los otros metales: manteniendo la 

 temperatura lo mas baja posible, y dándole al ai- 

 re suficiente acceso, conviértanse los sulfuros en 

 sulfatos, parte de ellos en óxidos. Pirita de cobre 

 por ejemplo, calcinado éste hasta desaparecer el 

 ácido sulfuroso, contiene, según Plattner (Róst — 

 processe, pág. 87) hasla 20 p.g de ácido sulfúrico, 

 en combinación con protóxido y peróxido de hier- 

 ro y óxido de cobre. De los sulfatos el mas per- 

 sistente en el calor es el de zinc, que, en partes, 

 solamente se transforma en subsulfato. 



Es prudente suponer que, con una regular cal- 

 cinación, se convierta solamente la mitad de la 

 blenda en sulfato de zinc soluble, y que la otra 

 mitad se halle en la forma de óxido ó sulfato 

 básico* al tratar la carga áun caliente con agua, 

 disuélvanse los sulfatos, entre ellos los de protóxi- 

 do y peróxido de hierro; pero éstos se descompo- 

 nen prontamente en sulfato básico de peróxido de 

 hierro y ácido sulfúrico, y éste entónces promue- 

 ve la solución de una parte del óxido y subsulfato 

 de zinc. 



Por la precipitación del cobre con hierro, re- 

 sulta en consecuencia de la descomposición que 

 acabo de indicar, nueva cantidad de ácido sulfú- 

 rico disponible. 



Bastaría para mi objelo reducir á un 5 0/0 la 

 ley de zinc en el residuo, ley que ya no perjudi- 

 ca un posterior beneficio. En caso de resultar 

 mas rico de zinc este residuo, habrá que recurrir 

 á los bisulfatos para alejarlo. Muchos ingenios 

 en Europa se ocupan del tratamiento de metales 

 por via húmeda; los aparatos, maniobras, (fe., allí 

 adoptados, nos servirían de modelo para el bene- 



